— 92 — 



per calcolare: 



ó, coefficiente medio di dilatazione della amalgama fra le temperature di 

 fusione (f (162°. 7) di essa e t'. 



y, coefficiente medio di dilatazione della stessa allo stato di perfetta liqui- 

 dità fra tei'. 



óf densità del bismuto, allegato al mercurio, alla temperatura sua di fusione 

 /' (271°). 



D'f, densità della amalgama ad f (analogo a D/). 

 /, analogo a y. 



« Inoltre: 



D, D' sono rispettivamente le densità delle amalgame trovate a t e l'. 



P, P' le percentuali di bismuto e mercurio. 



dm densità del mercurio a f (12,944). 



m coefficiente medio di dilatazione del mercurio. 



e coefficiente medio di dilatazione del bismuto allo stato liquido (0,00012). 



« Le formule (1) e (2) danno per § e y i valori ricavati direttamente dalle 

 mie esperienze, la (3) dà per dy il valore che indirettamente si ricava sup- 

 ponendo che i metalli componenti l'amalgama conservino in essa il loro vo- 

 lume, la (4) nella stessa ipotesi offre modo di calcolare teoricamente la 

 densità dell'amalgama e la (5) ne dà, pure teoricamente, il coefficiente medio 

 di dilatazione nel supposto che i metalli componenti conservino nella amal- 

 gama la dilatazione che isolatamente posseggono allo stato liquido. 



« Ecco i risultati medi ottenuti coi due dilatometri: 

 à = 0,000138 D f = 11,419 



Y = 0,000134 



d f = 10,213 D<p= 11,584. 



« Risultarono poi: 



D>= 11,286 

 / =0,000148. 



« La differenza fra y' calcolato e y trovato coli' esperienza è piccolissima; 

 è sensibile quella fra D'f e D^; tali differenze accennano a contrazione di 

 volume nella formazione dell'amalgama. 



« È quindi giustificabile se il valore della densità del bismuto liquido 

 alla sua temperatura di fusione ricavato indirettamente dalle mie esperienze 

 (10,213) sia sensibilmente differente da quello trovato direttamente da Vicen- 

 tini ed Omodei (10,004), da quello trovato ultimamente da Vicentini col me- 

 todo idrostatico (10,064) e dal medio che lo stesso sperimentatore ha rica- 

 vato indirettamente dallo studio delle leghe binarie stagno -bismuto, piombo- 

 bismuto (10,063). 



« Ho infine calcolato colla formula (3) la densità del bismuto fuso alle 

 temperature fra 235° e 280° di cinque in cinque gradi per costruirne la 



